DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES 

d'après ces recherches, et suivant la courbe, la 
transformation du carbone detrempe en carbone 
de carbure commencerait à 400° et finirait à 
600. 
Ces essais n'ont eu lieu que sur un seul acier 
très voisin de l’eutectique: GC — 0,95; Mn 
0,17; Si — 0,35. 
A la suite de ce mémoire, Osmond'! déclara 
qu'il ne lui paraissait pas nécessaire d'admettre 
l'existence d’un nouvel état du carbone, mais 









03 
08 
47 
Q 
S 25 
Q 
S 94 
à 
S 43 
NQ 
S 
S 02 
ü/ 
4 
100 200 300 409 500 600 700 E607 S00 
Températures de revers 
Fig. 102. — Proportions des diverses espèces de carbone 
dans un acier voisin de l'eutectique, suivant la température 
de revenu. 
seulement que ce carbone particulier corres- 
pond à une cémentite très divisée. « À partir de 
400, la cémentite très divisée commencerait à se 
rassembler et deviendrait par conséquent moins 
atiaquable. » 
De ces essais, M. Heyn a conclu à l’existence 
d’une phase spéciale se produisant à 400 et qu’il 
a appelé l’osmondite. Cette phase posséderait les 
caractéristiques suivantes : 
a) dureté intermédiaire entre celle de la mar- 
tensite et de la perlite, plus rapprochée de la 
seconde; 
b) coloration relativement homogène et d’in- 
tensité maximum après attaque par les acides en 
solution alcoolique ; 
c) solubilité maximum dans l'acide sulfurique 
aqueux à 1°/,; 
d) teneur maximum en carbone spécial, et 
absence de cémentite insoluble dans l’acide sul- 
furique à 10 2}, à l’abri de l’air; 
e) résistance électrique et pouvoir thermo- 
électrique très voisins de ceux de la perlite; 

1. Loc. cit. 
| 
575 
[) maximum de magnétisme spécifique sur bar- 
reaux longs. 
Le passage de la martensite à la perlite se ferait 
toujours par cette phase intermédiaire. Nous 
reviendrons plus loin sur ce dernier point. 
Notons pour le moment qu'elle a toutes les 
caractéristiques de ce que nous appellerons la 
sorbite. 
M. Maurer a suivi les variations de l’état du 
carbone d’un acier trempéen fonction de la tem- 
pérature de revenu, au moyen de la méthode 
d’Eggertz (coloration à l’acide azotique). Voici 
les teneurs trouvées en carbure, l’acier renfer- 
mant 1,00 °}, de carbone : 
Revenu à 400° 
A l’état trempé 00% 79 
Revenu à 100° 15 0, » » 500° 92 
» » 200° 39 0}, » » 600° 97 
» » 300° 57,0}; » : » 700° 100 
» » 800° 100 
On voit qu’il y a là une contradiction extrê- 
mement nette entre les résultats des différents 
auteurs : 
A &00° Ledebur trauve............,.. 100 /, de cémentite 
MM. Heyn et Bauertrouvent... 20 0/, » 
M. Maurer trouve............. 80 04 » 
Mais, en opérant le revenu d’un acier à austé- 
nite homogène, M. Maurer trouve le même pour- 
centage à 400 et à 750°, comme Ledebur dans 
ses recherches. Il est bon de noter que l’acier de 
M. Maurer contenait 2 °/, de manganèse. 
Or, voici un point très important des recher- 
ches de M. Maurer : Lorsqu'on refroidit certains 
aciers austénitiques, ils deviennent martensiti- 
ques (ce fait a été démontré pour la première fois 
par Osmond). À cette transformation, d'après 
les mesures de M. Maurer, correspond une très 
grande augmentation de dureté, de grandes 
variations dans la densité et le magnétisme, 
tandis qu’on n’observe aucun changement dans 
l’état du carbone et dans la résistance électrique. 
La variation de la résistance électrique se rat- 
tache donc à la variation de l’état du carbone, 
comme il a déjà été dit. 
Quoi qu'il en soit, il apparaît bien que les 
recherches de M. Maureret de M. Chévenard 
donnent une preuve irréfutable de la progressi- 
vité du changement du carbone de la martensite 
en carbure Fe*C. 
[V. — INFLUENCE DU REVENU SUR LA STRUCTURE 
$ r. — Alliages à structure martensitique 
Le microscope permet d'observer la transfor- 
mation de la martensite en un constituant se 
colorant en noir par les acides d’une façon sen- 
siblement uniforme. Cette transformation com- 
mence dès les basses températures (300° et même 
